VARIAZIONI DELLA RESISTENZA ELETTRICA DEL NICHEL ECC. 179 



D'onde 



a = 0,004352 

 j:^_ 0,0000018 



Finalmente i risultati fra 380° e 410° sono : 



D'onde 



« = 0,003322 

 ir=-0, 0000012 



Se coi valori contenuti nelle pi'ecedenti tabelle si descrive 

 una curva, incontriamo in essa la prima piega a 222°, e la se- 

 conda a 368°; abbastanza concordemente con quello che fu tro- 

 vato col primo metodo. 



4) Eiusciva molto interessante lo stabilire se questi due mu- 

 tamenti nei coefficienti di variazione della resistenza elettrica, 

 corrispondessero ai due cambiamenti che si hanno anche nell'an- 

 damento termoelettrico di questo metallo. 



Perciò ho studiato anche le proprietà termoelettriche dello 

 stesso filo di nichel. A tal uopo ne ho saldate le due estremità 

 a due fili di piombo; e una saldatura l'ho immersa nell'appa- 

 recchio riscaldante, legandola al bulbo del termometro, l'altra 

 saldatura l'ho immersa in un recipiente pieno di ghiaccio. 



Per misurare le forze termoelettriche ho inserito nel circuito 

 della coppia termoelettrica cos'i formata un reostato ed un sen- 

 sibile galvanometro a riflessione, il quale era stato in antecedenza 

 accuratamente graduato. Cosicché dalla lettura del reostato e del 

 galvanometro (conoscendo già la resistenza opposta dalla coppia), 

 io potevo calcolare direttamente la forza elettromotrice. 



L'apparecchio riscaldante fu portato a diverse temperature, 

 dalla temperatura ordinaria fino a 420°. I risultati sono nella 

 seguente tabella, dove la colonna T contiene le temperature della 

 saldatura più calda, e le altre due colonne i valori E delle forze 

 elettromotrici risultanti dalle osservazioni , e dal calcolo fatto 

 secondo la formola di Tait. 



